— 296 — 



Lega Pb Sa 



« Di questa lega si sono fatte due preparazioni studiate con due dilato- 

 metri diversi A e B che hanno dato i risultati raccolti nella seguente tabella : 





Dilat. 



A 





Dilat. 



B 





W 2 = 5,4805 

 V : 0 = 0,00481 

 p = gr . 51,1828 





W„ = 4,7926 

 t ,- 0 = 0,004794 

 P = crr- 44,3014 





t 



D 





t 



D 



a 



201 °6 



9,1348 



li 



359° 



8,8529 



b 



219,5 



9,0887 



i 



214,0 



9,1020 



e 



233,7 



9,0437 



j 



244,1 



8,9950 



d 



253,5 



8,9778 



1 



258,9 



8,9666 



e 



265,7 



8,9620 



m 



293,4 



8,9276 



f 



315,5 



8,8983 



n 



319 



8,8996 



g 



337,0 



8,8771 



0 



353 



8,8651 



« Come è stato notato nello studio dei metalli, diremo anche qui, che 

 le densità della lega alle varie temperature, quali sono riportate nella tabella 

 antecedente, tanto per questo caso come per le leghe successive, rappresen- 

 tano la media dei risultati di due o tre determinazioni fatte con dilatomttri 

 differenti. Il peso della lega contenuto nei dilatometri si è sempre verificato 

 al principio ed alla fine di ogni serie di determinazioni. 



« Avendo segnata la divisione, alla quale si arresta la lega nel cannello 

 del dilatometro, quando si fa consolidare in esso con tutte le cautele sug- 

 gerite per il caso dei metalli, ed ammettendo, come allora abbiamo giustifi- 

 cato, che il volume della lega solida alla temperatura di fusione x sia eguale 

 al volume, che ha il dilatometro alla temperatura stessa sino a quella divi- 

 sione; si sono trovati per la . densità della lega PbSn solida ed alla tempe- 

 ratura di fusione i seguenti valori: 



col dilatometro A D- = 9,2807 

 B =9,2812 



che come si vede sono concordantissimi. 

 « La loro media è 



D T == 9,2809. 



